( 1002 ) 
l'alun, soit de l’alun et du sulfate d'alumine insolubles (basiques) et de 
l’alumine libre. 
» Il a été constaté que, lorsqu'on soumet ce minerai au grillage, lalu- 
mine perd la première son eau de combinaison et devient ainsi soluble dans 
les acides, tandis que l’alun et le sulfate d'alumine basiques exigent plus 
de temps à la calcination pour devenir solubles dans l’eau. De plus, l'alu- 
mine soumise à une température élevée passe à un état inattaquable par 
les acides; par conséquent sa solubilité varie en raison de la température 
subie. Il s'ensuit que si, d’une part, on obtient toute l’alumine libre atta- 
quable par les acides (ce qui arrive à une température modérée), d'autre 
part, on a une perte d’alun naturel à l’état insoluble. 
» Il convient donc, pour la calcination, de s’en tenir à l'expérience qui, 
suivant l’analyse, donne une perte moindre de ces produits, tout en occa- 
sionnant des dépenses de calcination moins élevées. 
» Le Tableau suivant résume les résultats et les données des quatre ex- 
périences que nous avons réalisées. 
à wW N°3 N° 4 
Données. 
Température de la calcination ..,. . ....  900° 800° 700° 600° 
Durée de la calcination par r ie PS 18,45 35 3x. Bh,15 
Poida par charge. 5..." cit bis isa 645% 645* 645% -.645* 
Charbon brülé pour 10 tonnes le minerai.. 2125 2155 1648 - 2212 
Pere a la GAnalon s, sesei arrn 16,90% 19,06 16,82 16,87 
Résultats. 
Sulfate de potasse soluble........,... 12,00 15,00 8,50 7:64 
Acide sulfurique anhydre, à l’état de sulfate 
d'alumide soluble ooe aa a 11,62 11,10 792 8,00 
Alumine anhydre en raison du quantum de 
sulfate de potasse soluble,...,....,... 7,04 8,85 4,99 4,49 
Albumine anhydre, en excès, soluble Fe 
l adai o a a a 23,00 24,00 20,16 23,00 
Sulfate de potasse insoluble. ,..... es PR Eo 1,80 7192 7:96 
Sulfate d’alumine insoluble........,..... 8,30 3,52 14,99 14,84 
Alumine, en excès, insoluble dans Le acides. » » 3,60 ? 
Peroxyde de fer ............. Ft 1,00 1,00 1,00 2,99 
OR. 12. à, seva “32:70 34,73 31,82 _33,47 
100,00 100,00 100,00 100,00 
» Conclusions. — Suivant les résultats ci-dessus, c’est la deuxième calci- 
e 
nation qui doit être préférée, puisque presque toute l’alumine en excès $ 
